Submitted : 17 September 2017 Revised : 28 Oktober 2017 Accepted : 12 November 2017
KINERJA KOLOM ADSORPSI PADA PENJERAPAN TIMBAL (Pb
2+ ) DALAM LIMBAH ARTIFISIAL MENGGUNAKAN CANGKANG KERNEL SAWIT
Novi Sylvia 1* , Meriatna 1 , Lukman Hakim 1 , Fitriani 1 , Anisma Fahmi 1 1 Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Malikussaleh Jl. Cot Tengku Nie Reuleut, Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh - Indonesia * Email: nxsylvia@gmail.com

## Abstrak
Cangkang  kernel  sawit  merupakan  limbah  hasil  pengolahan  minyak  sawit  yang  sebagian  kecil  dimanfaatkan sebagai bahan bakar, sisanya dibuang ke lingkungan sebagai pupuk. Salah satu upaya peningkatan nilai ekonomis limbah  cangkang  kernel  sawit  dapat  dilakukan  dengan  mengolahnya  menjadi  karbon  aktif  yang  dapat mengadsorpsi logam berat, salah satunya timbal. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kapasitas adsorpsi ion  Pb 2+ dengan  menggunakan  model  Thomas.  Pada  penelitian  ini  kemampuan  karbon  aktif  sebagai  adsorben dapat ditingkatkan melalui aktivasi kimia dan fisika. Adsorben tersebut dimasukkan ke dalam kolom dengan tinggi unggun yang divariasikan 3, 6, dan 9 cm. Kolom tersebut dialirkan limbah artifisial Pb 2+ secara kontinyu dengan variasi  laju  alir  influen  6,  10  dan  14  L/menit.  Konsentrasi  efluent  Pb 2+ dianalisa  dengan  Atomic  Absorb Spectrophotometer (AAS). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin tinggi unggun dan laju alir maka kapasitas  adsorpsi  (q 0 )  dan  konstanta  Thomas  (k Th )    ion  Pb 2+ semakin  meningkat.  Nilai  q 0 dan  k Th tertinggi diperoleh pada tinggi unggun 9 cm dan laju alir 14 L/menit sebesar 80,133 mg/g, 0,0028 L/mg.menit.
Kata Kunci : adsorpsi, karbon aktif, cangkang kernel sawit, timbal (Pb 2+ ), model Thomas

## Abstract
Palm kernel shell is a waste of palm oil processing which used as a small fuel, the rest thrown into the environment as fertilizer. One effort to increase the economic value of palm kernel shell waste  possible to do by processing it into activated carbon that can adsorb heavy metals, one of them lead (Pb2+). This research is aimed to determine the adsorption  capacity  of  Pb2+  ions  by  using  Thomas  model.  In  this  research  the  ability  of  activated  carbon  as  an adsorbent can be increased through chemical and physical activation. The adsorbents were inserted into the column as the bed height varied by 3, 6, and 9 cm. The column is continuously streamed Pb2+ artificial waste with variations of  influent  flow  rate  of  6,  10  and  14  L/min.  Effluent  concentration  of  Pb2+  was  analyzed  with  Atomic  Absorb Spectrophotometer  (AAS).  The  result  shows  that  the  higher  bed  and  flow  rate,  the  adsorption  capacity  (q0)  and Thomas (kTh) constant of  Pb2+ ion increase. The highest values of q0 and kTh were obtained at bed height of 9 cm and a flow rate of 14 L / min of 80.133 mg / g, 0.0028 L / mg.min.
Keywords : adsorption, activated carbon, palm kernel shell, lead (Pb 2+ ), Thomas model

## JURNAL INTEGRASI PROSES
Website: http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jip

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  industri  yang  pesat  berdampak negatif  terhadap  pencemaran  lingkungan.  Salah  satu limbah  yang  dihasilkan  adalah  limbah  Pb  (Timbal). Limbah  ini  akan  menyebabkan  pencemaran  serius terhadap lingkungan jika kandungan logam berat yang terdapat  di  dalamnya  melebihi  ambang  batas  serta mempunyai  sifat  racun  yang  sangat  berbahaya  dan akan  menyebabkan  penyakit  serius  bagi  manusia apabila  terakumulasi  di  dalam  tubuh.  Usaha-usaha pengendalian limbah ion logam belakangan ini semakin berkembang,  yang  mengarah  pada  upaya-upaya pencarian  metode-metode  baru  yang  murah,  efektif, dan efisien (Kundari dan Slamet, 2008).
Beberapa  metode  kimia  maupun  biologis  telah dicoba  untuk  menghilangkan  logam  berat  yang terdapat  di  dalam  limbah,  diantaranya  adsorpsi, pertukaran ion (ion exchange), dan pemisahan dengan membran.  Metode  yang  paling  banyak  digunakan dalam industri adalah dengan proses adsorpsi, hal ini dikarenakan  proses  adsorpsi  lebih  ekonomis,  mampu menghilangkan  bahan-bahan  organik  serta  tidak menimbulkan  efek  samping  yang  beracun.  Pada adsopsi  digunakan  karbon  aktif  sebagai  bahan alternatif untuk  mengurangi  kadar  magnesium  dalam air. Karbon aktif atau sering juga disebut sebagai arang aktif  adalah  suatu  jenis  karbon  yang  memiliki  luas permukaan  yang  sangat  besar.  Hal  ini  biasa  dicapai dengan  mengaktifkan  karbon  atau  arang  tersebut (Nunik dan Okayadnya, 2013).
Karbon aktif merupakan salah satu adsorben yang digunakan  untuk  mengurangi  kadar  limbah  ion  Pb2+ tersebut. Karbon aktif atau sering juga disebut sebagai arang  aktif  adalah  suatu  jenis  karbon  yang  memiliki luas permukaan yang sangat besar. Hal ini biasa dicapai dengan  mengaktifkan  karbon  atau  arang  tersebut. Hanya  dengan  satu  gram  dari  karbon  aktif,  akan didapatkan  suatu  material  yang  memiliki  luas permukaan  ±  500  m2  (didapat  dari  pengukuran adsorpsi gas nitrogen).
Karbon  aktif  dapat  dibuat  dari  berbagai  bahan baku  asalkan  mengandung  karbon.  Berbagai  macam karbon  aktif  telah  dibuat  dari  berbagai  limbah pertanian  dan  digunakan  sebagai  adsorben  dengan harga yang murah untuk menghilangkan jenis polutan yang  berbeda  dari  limbah  cair  (Khaled,  2009).  Salah satu  dari  limbah  pertanian  yang  dapat  dimanfaatkan sebagai  karbon  aktif  adalah  limbah  cangkang  kernel sawit.
Cangkang  kernel  sawit  merupakan  limbah biomassa hasil pengolahan kernel sawit. Dalam pabrik minyak  kelapa  sawit  cangkang  kernel  sawit  hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar, sisanya  dibuang  begitu  saja  dan  pada  akhirnya berdampak terhadap lingkungan seperti bau dan polusi pada tanah jika menumpuk dalam jumlah besar.
Sistem  adsorpsi  dapat  dilakukan secara  batch  maupun  kolom.  Sistem  batch  memiliki kelemahan  tidak  bisa  dilakukan  pada  limbah  yang mengandung  ion  logam  berat  yang  diproses  secara kontinyu.  Sejauh  ini  penelitian  adsorpsi  ion  logam
berat  dengan  sistem  batch  menggunakan  biomassa telah banyak dilakukan seperti yang dilakukan Junaedi dkk (2012),  Maulidha dkk (2016), Julhim (2013), Hasri (2015),  dan  Wardalia  (2016).  Namun  penelitian adsorpsi  ion  logam  berat  yang  dilakukan  dengan menggunakan  sistem  kolom  masih  sangat  minim  dan kebanyakan  tidak  menggunakan  biomassa  sebagai adsorben, seperti yang dilakukan  Juniawan dkk (2011) adsorpsi ion logam Cu(II) dalam larutan  menggunakan abu dasar batubara sebagai karbon aktif.
Untuk  itu  penelitian  ini  menitik  beratkan  pada pembuatan  karbon  aktif  dari  limbah  cangkang  kernel sawit  dan memanfaatkannya sebagai media penjerap (Pb2+)  dengan  sistem  kolom.  Penentuan  kapasitas adsorpsi  dilakukan  dengan  menggunakan  model Thomas.

## 2. METODE PENELITIAN
Bahan  baku  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah  limbah  artifisial  Pb 2+ 20  ppm  dan  limbah cangkang kernel sawit dari PT. Syaukad Sejahtera Aceh Utara  yang  digunakan  sebagai  karbon  aktif.  Kolom adsorpsi  yang  digunakan    berukuran  diameter  6  cm dan  panjang  50  cm  terbuat  dari  pipa  aclyric  yang didesain khusus seperti pada Gambar 1 terdapat satu kolom.  Alat  tambahan  yang  digunakan  adalah  neraca digital, ayakan, blender, FTIR, dan Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) AA Shimadzu 7000 dan SEM  JSM- 6510LA.
Gambar 1. Kolom Adsorpsi model kontinyu
2.1 Preparasi  karbon  aktif  dari  cangkang  kernel sawit Proses  preparasi  diawali  dengan  membersihkan cangkang  kernel  sawit  menggunakan  aquades  yang bertujuan untuk mengurangi zat pengotor yang masih terikat  pada  cangkang  kernel  sawit.  Cangkang  kernel sawit  yang  sudah  dicuci  kemudian  dihaluskan  dan ditanur  pada  suhu  600˚C  selama  3  jam  untuk menghilangkan  senyawa  bukan  karbon  yang terkandung  dalam  cangkang  kernel  sawit,  kemudian diaktifasi  secara  fisika  diatas  suhu  600˚C.  Aktivasi secara  kimia  dengan  menggunakan    larutan  ZnCl 2 . Setelah  dikarbonisasi  pada  suhu  400˚C  ,  arang cangkang kernel kelapa sawit direndam dalam larutan ZnCl 2 .  Karbon  aktif  yang  telah  selesai  diaktifasi dijadikan isian kolom adsorpsi yang digunakan sebagai kolom penjerap logam timbal dari limbah artifisial.
2.2 Proses adsorpsi larutan ion Pb 2+ oleh karbon aktif cangkang kernel sawit
Karbon  aktif  dari  cangkang  kernel  sawit dimasukkan  ke  dalam  kolom  dengan  variasi  tinggi unggun 3; 6; 9 cm, laju alir 6; 10; 14 L/jam dan waktu kontak  4;  8;  12;  dan  16  jam.  Kemudian, larutan  Pb2+ dengan  konsentrasi  20  mg/L  dialirkan  secara  down flow ke dalam kolom yang ditunjukkan pada Gambar 1. Proses  adsorpsi  dilakukan  dengan  menggunakan adsorben yang diaktivasi secara fisika dan kimia. Pada setiap tahap proses adsorpsi dilakukan analisis kadar Pb 2+ dalam  larutan  efluen  setiap  4  jam  menggunakan AAS.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1 Karakterisasi Karbon Aktif
Karakterisasi  terhadap  adsorben  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  meliputi  uji  kualitas  dan  gugus fungsi.  Ada  pun  data  uji  kualitas  karbon  aktif  dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 . Data uji kualitas karbon aktif sesuai SII No.
0258-79 No Jenis Uji Syarat Sebelum Aktivasi Aktivasi Kimia Aktivasi Fisika 1 Kadar Air <10% 7.64 5.89 4.81 2 Kadar Abu <25% 1.79 2.05 2.53 3 Zat mudah menguap (950 o C) <15% 30.39 12.02 14.18
Penetapan  kadar  air  bertujuan  mengetahui  sifat higroskopis  arang  aktif.  Kadar  air  yang  terkandung didalam arang aktif dipengaruhi oleh jumlah uap air di udara serta lamanya proses pendinginan, penggilingan dan  pengayakan.  Kadar  air  yang  tinggi  pada  karbon aktif dapat mengurangi daya adsorpsi (Yusuf, 2013).
Pengukuran  kadar  abu  pada  karbon  aktif bertujuan  untuk  mengetahui  persentase  kandungan mineral. Makin tinggi kandungan mineral, maka makin tinggi kadar abu (Zakir dkk., 2012). Selain itu, abu dapat mengganggu  proses  adsorpsi  karena  kandungan  abu yang  berlebihan  dapat  menyebabkan  terjadinya penyumbatan  pori-pori  karbon  aktif  sehingga menurunkan kemampuan adsorpsi (Masitoh, 2013).
Zat  mudah  menguap  adalah  zat  selain  air,  yaitu senyawa non karbon dan abu yang terdapat di dalam karbon  aktif.  Tingginya  zat  mudah  menguap disebabkan  karena  tidak  sempurnanya  penguraian senyawa non karbon seperti CO 2 , CO dan H 2 . Zat mudah menguap  yang  tinggi  pada  karbon  aktif  dapat mengurangi kemampuan adsorpsi. Gugus fungsi  karbon  aktif  cangkang  kernel  kelapa  sawit dianalisis  menggunakan  FTIR.  Analisis  gugus  fungsi dilakukan  untuk  mengetahui  perubahan  gugus  fungsi
yang  terjadi  pada  karbon  aktif,  sebelum  diaktivasi, sesudah aktivasi kimia dan aktivasi fisika.
Spektrum  FTIR  karbon  aktif  cangkang  kernel sawit  pada  Gambar  2  mempunyai  pita  serapan  pada bilangan gelombang 4000 - 2500 cm -1 yang merupakan vibrasi  C-H  dan  OH  dan  2500  –  2000  cm -1 yang menunjukkan  adanya  vibrasi  C=C.  Serapan  pada bilangan gelombang 1550 - 650 cm -1 yang merupakan C-O. Arang aktif yang dihasilkan memiliki pola serapan dengan  jenis  ikatan  OH,  C-H,  C-O,  dan  C=C.  Adanya ikatan  O-H  dan  C-O  menunjukkan  bahwa  arang  aktif yang dihasilkan cenderung bersifat lebih polar. Dengan demikian arang aktif yang dihasilkan dapat digunakan sebagai adsorben.
Gambar 2 . Hasil Analisa FTIR Karbon Aktif Cangkang kernel sawit sebelum diaktivasi, sesudah aktivasi kimia dan aktivasi fisika
3.2 Karakterisasi Karbon aktif dengan SEM Permukaan karbon aktif dapat dilihat menggunakan  Scanning  Electron  Microscopy  (SEM) untuk  mengetahui  morfologi  meliputi  bentuk  dan ukuran  dari  pori  karbon  aktif.  Selain  itu  analisis  SEM digunakan  untuk  mengetahui  topografi  karbon  aktif meliputi  analisis  permukaan  dan  tekstur  karbon  aktif yang  terbentuk.  Hasil  analisis  SEM  dapat  dilihat  pada Gambar  3.  Perlakuan  panas  yang  dialami  cangkang kernel  kelapa  sawit  pada  proses  karbonisasi menyebabkan  senyawa-senyawa  tersebut  terurai  dan menghasilkan  tiga  komponen  utama  yaitu  karbon (arang),  tar,  dan  gas  (volatile  matter).  Hasil pengamatan  SEM  pada  cangkang  kernel  kelapa  sawit sebelum  aktivasi  yang  ditunjukkan  Gambar  3(a) mempunyai  ukuran  partikel  yang  tidak  seragam  dan pori-porinya  belum  terbentuk.  Hal  ini  disebabkan karena  belum  dilakukannya  proses  aktivasi  sehingga bentuk permukaan masih terikat rapat satu sama lain yang  menyebabkan  morfologi  dan  topografi  karbon tidak  membentuk  pori.  Pengamatan  SEM  cangkang kernel kelapa sawit setelah aktivasi fisika dan aktivasi kimia  yang  ditunjukkan  pada  Gambar  3(b)  dan  (c). Pada karbon aktif dengan aktivasi fisika Gambar 3(b) sebagian  permukaan  porinya  masih  tertutup  hal  ini terjadi  karena  pada  saat  terjadi  karbonisasi  pori- porinya  tidak  seluruhnya  bersih  dari  pengotor.  Pada karbon aktif dengan aktivasi kimia pada Gambar 3(c) terlihat pori-porinya semakin terbuka yang tersebar di
permukaan dan dinding rongga karbon aktif cangkang kernel  kelapa  sawit.  Jika  karbon  aktif  bersih  dari pengotor maka pori-porinya akan  semakin banyak dan luas  permukaannya  akan  semakin  besar.  Bentuk permukaan dari arang sudah terlihat homogen, karena telah mengalami aktivasi oleh ZnCl 2 .
Gambar 3 . Hasil uji SEM Karbon Aktif Cangkang kernel sawit  sebelum  diaktivasi,  sesudah  aktivasi  fisika  dan aktivasi kimia
3.3  Proses  adsorpsi  larutan  ion  Pb 2+ oleh  karbon aktif cangkang kernel sawit pada sistem kolom Pada penelitian ini, laju alir divariasikan pada 6; 10; dan 14 L/menit. Adsorpsi ion Pb 2+ oleh adsorben cangkang  kernel  sawit  ini  diuji  dengan  mengalirkan larutan  ion  Pb 2+ dengan  konsentrasi  20  mg/L.  Hasil variasi  laju  alir  ditampilkan  sebagai  kurva breakthrough yang menggambarkan hubungan antara C t /C o dan  t,  dimana  C t adalah  konsentrasi  ion  Pb 2+ effluen  dan  C o adalah  konsentrasi  ion  Pb 2+ influen. Sedangkan  t  adalah  waktu  adsorpsi.  Hasil  ini ditunjukkan  pada  Tabel  2  dan  Gambar  3.  Hasil  pada Tabel  2  merupakan  hasil  kapasitas  adsorpsi  pada variasi laju alir yang dihitung menggunakan persamaan 1.
𝑙𝑛 ( 𝐶 0 𝐶 𝑡 −  1) = 𝐾 𝑇ℎ 𝑞 0 𝑋 𝑄 −   𝐾 𝑇ℎ 𝐶 0 𝑡 (1)
Dengan: K Th : Konstanta Thomas (L/mg/menit) q o : kapasitas adsorpsi (mg/gr) X : Massa adsorben (gr) Q : Laju alir (L/menit) C o : Konsentrasi awal (mg/L) t : waktu (menit) C t : Konsentrasi akhir (mg/L)
Tabel 2. Nilai kapasitas adsorpsi, konstanta Thomas dan waktu breakthrough pada laju alir yang dihitung
berdasarkan model Thomas Laju alir (L/menit) Massa (gr) K Th (L/mg.menit) q 0 (mg/gr) t (jam) 6 50.08 0.0016 80,133 68 10 50.08 0.0026 106,799 48 14 50.08 0.0028 134,949 36 Nilai konstanta K Th dan Q dapat diketahui melalui nilai  slope  dan  intersep  persamaan  (1).  Berdasarkan persamaan tersebut diketahui nilai qo pada laju alir 6, 10 dan 14 L/menit berturut-turut adalah  80,133 mg/g, 106,799  mg/g,  134,949  mg/g,  sedangkan  nilai  Kth sebesar  0,0016  L/mg/menit, 0,0026  L/mg/menit  dan 0.0028  L/mg/menit.  Sementara,  kurva breakthrough yang  diperoleh  dari  hasil  plot  Nilai  Ct/  Co  terhadap waktu dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Kurva breakthrough
Kurva breakthrough pada Gambar 4 menunjukkan bahwa  nilai  Ct/Co  terus  mengalami  kenaikan  hingga mendekati 1, yang artinya konsentrasi efluen semakin lama  akan  semakin  sama  dengan  konsentrasi influennya.  Perbedaan  laju  alir  influen  akan berpengaruh  terhadap  waktu  breakthrough  yaitu waktu  yang  dibutuhkan  larutan  efluen  untuk mengandung  ion  Pb 2+ sebanyak  lebih  dari  50%  dari konsentrasi  influennya,  yaitu  25  mg/L.  Pada  laju  alir yang  lebih  tinggi, maka  waktu  breakthrough  semakin cepat, akibat dari  bertambahnya ion Pb 2+ yang masuk ke dalam kolom per satuan waktu sehingga adsorben pada  laju  alir  yang  lebih  tinggi  menjadi  lebih  cepat jenuh.
3.4  Pengaruh  Waktu  Kontak  Terhadap  Persen Penyerapan
Waktu kontak yang cukup diperlukan oleh karbon aktif agar dapat mengadsorbsi ion Pb2+ secara optimal. Semakin  lama  waktu  kontak  maka  semakin  banyak kesempatan partikel karbon aktif untuk bersinggungan dengan  ion  Pb 2+ yang  akan  terikat  di  dalam  pori-pori karbon aktif.
(b)
(a)
(c)
Gambar 5. Pengaruh waktu kontak terhadap persen penyerapan pada tinggi unggun influent bervariasi

## 3.5  Pengaruh  Waktu  Kontak  Terhadap  Persen Penyerapan
Gambar  6  menunjukkan  semakin  tinggi  unggun semakin banyak persentase penyerapan  yang terserap dan  sebaliknya.  Hal  ini  terjadi  karena  semakin  tinggi packing maka luas permukaan kontak adsorben karbon aktif menjadi semakin besar sehingga penyerapannya menjadi  lebih  baik.  Semakin  kecil  laju  alir  maka semakin  banyak  ion  Pb2+  yang  terserap.  Kondisi  ini disebabkan  karena  pada  laju  alir  yang  semakin  kecil maka waktu kontak antara ion-ion yang terdapat dalam air  semakin  lama  sehingga  ion-ion  yang  teradsorbsi semakin banyak.
Gambar 6. Pengaruh tinggi unggun terhadap persen penyerapan pada laju alir influent bervariasi
3.6  Pengaruh  Waktu  Kontak  Terhadap  Persen Penyerapan pada aktivasi kimia dan fisika
Pengaruh  aktivasi  terhadap  hasil  adsorpsi  dapat dilihat pada Gambar 7 yang menjelaskan bahwa pada waktu  kontak  yang  sama  pada  aktifasi  kimia  persen penyerapan lebih besar dibandingkan dengan aktivasi fisika.  Hal  ini  dikarenakan  unsur-unsur  mineral  dari persenyawaan  kimia  yang  digunakan  saat  aktivasi kimia  meresap  ke  dalam  arang  dan  membuka permukaan  yang  semula  tertutup  oleh  komponen kimia  sehingga  volume  dan  diameter  pori  bertambah besar.  Pemilihan  jenis  aktivator  juga  berpengaruh terhadap kualitas arang aktif. Beberapa jenis senyawa kimia  yang  sering  digunakan  dalam  industri pembuatan  arang  aktif  adalah  ZnCl 2 ,  KOH,  dan  H 2 SO 4 (Sembiring, 2003).
Gambar 7. Pengaruh Waktu Kontak Terhadap Persen Penyerapan pada aktivasi kimia dan fisika.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:
a. Laju alir dan tinggi unggun  mempengaruhi waktu breakthrough  dan  kapasitas  adsorpsi  pada adsorben cangkang kernel sawit.
b. Semakin  cepat  laju  alir  dan  tinggi  unggun  maka kapasitas  adsorpsi  dan  konstanta  Thomas  yang didapat semakin besar.
c. Kapasitas  adsorpsi  dan  konstanta  Thomas  pada laju alir 6 L/menit adalah 80,133 mg/g; 0,00158
L/mg/menit,  pada  10  L/menit  adalah  106,799 mg/g;  0,000026  L/mg/menit,  dan  pada  14 L/menit  sebesar  134,949  mg/g;  0.000028 L/mg/menit.
d. Tinggi unggun, waktu kontak, laju alir dan proses aktifasi  cangkang  kernel  sawit  mempengaruhi persen penyerapan ion logam timbal.

## 5. ACKNOWLEDGMENT/UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada KEMENRISTEK  DIKTI  yang  telah  mendanai  penulis dalam  PENELITIAN  PRODUK  TERAPAN  yang  telah menunjang pelaksanaan penelitian

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Julhim S. Tangio., Adsorpsi Logam Timbal (Pb) Dengan
Menggunakan Biomassa Enceng Gondok (Eichhorniacrassipes), Jurnal Entropi, 2013, 8(1): 500-506.
Hasri.,  Studi  Adsorpsi  Logam  Pb(II)  Menggunakan Adsorben  biomassa  Aspergillus  niger  Hasil Pemerangkapan, Jurnal Sainsmat, 2015, 4(2): 126- 135.
Khaled;  Abdelwahab;  A.  El-Sikaily;  A.  El  Nemr., Treatment  of  Artificial  Textile  Dye  Effluent Containing  Direct  Yellow  12  by  Orange  Peel Carbon;  International  Conference  on  Aquatic Resources: Needs and Benefits, NIOF, Alexandria., 2009, 210-232.
Kundari; Anis; Wiyuniati; Slamet., Tinjauan Kesetimbangan Adsorpsi  Tembaga Dalam Limbah Pencuci  PCB  Dengan  Zeolit;  Seminar  Nasional  IV SDM Teknologi Nuklir Yogyakarta., 2008.
Masitoh F.Y. & Sianita B.M.M., Pemanfaatan Arang Aktif Kulit  Buah  Coklat  (Theobroma  cacao  L.)  Sebagai Adsorben Logam Berat Cd (II) dalam Pelarut Air, Unesa Journal of Chemistry, 2013,  2(2): 23-27. Maulidha  Kurnia  Dini;  Fida  Rachmadiarti;  Sunu Kuntjoro, Potensi Jerami Sebagai Adsorben Logam Timbal  (Pb)  Pada  Limbah  Cair  Industri  Batik Sidokare, Sidoarjo, Jurnal LenteraBio, 2016, 5(3): 111-116.
Nunik Prabarini dan DG Okayadnya., Penyisihan Logam
Besi  (Fe)  pada  Air  Sumur  Dengan  Karbon  Aktif dari Tempurung Kemiri. Jurnal Teknik
Lingkungan., 2013.
Nurul  Fadhilah  Junaedi;  Farouk  Maricar;  Mary Selintung, Pemanfaatan Arang Sekam Padi Sebagai Adsorben  untuk  Menurunkan  Ion  Logam  Berat Dalam Air LimbahTimbal (Pb)., 2012.
Yusuf A.M. & Tjahjani S., Adsorpsi Ion Cr (IV) oleh Arang Aktif  Sekam  Padi;  Unesa  Journal  of  Chemistry, 2013, 2(1): 84-88.
Zakir M.; Maming; Raya I.; Karim A; Santi., Pemanfaatan Energi Gelombang Ultrasonik dalam Adsorpsi Ion Logam Berat Cu(II) pada Biosorben Karbon Aktif dari  Sekam Padi. Indo. Chim. Acta, 2012, 5(2): 1- 9.
Wardalia,  Karakterisasi  Pembuatan  Adsorben  Dari Sekam  Padi  Sebagai  Pengadsorp  Logam  Timbal Pada  Limbah  Cair;  Jurnal  Integrasi  Proses,  2016, 6(2): 83-88.